﻿94 
  

  

  A. 
  

  

  

  B. 
  

  

  c. 
  

  

  Cü. 
  

  

  . 
  Knpferoxyd 
  . 
  

  

  , 
  0,0772 
  . 
  

  

  . 
  0,0737 
  

  

  ü,. 
  

  

  , 
  Üranoxyd 
  

  

  . 
  Oj5586 
  . 
  

  

  . 
  0,5495 
  

  

  As 
  . 
  

  

  ♦ 
  Arsensäure 
  . 
  

  

  . 
  0,2241 
  , 
  

  

  — 
  

  

  8H 
  

  

  . 
  Wasser 
  . 
  . 
  

  

  . 
  0,1402 
  . 
  

  

  . 
  0,1510 
  

  

  N. 
  VON 
  KoKSCHAROW: 
  Bagrationit, 
  ein 
  neues 
  Mineral 
  aus 
  dem 
  

   tral 
  (PoGGEND. 
  Annal. 
  LXXIII, 
  182 
  ff). 
  Fürst 
  P. 
  Bagration 
  besuchte 
  

   i. 
  J. 
  1845 
  unter 
  andern 
  auch 
  die 
  Achmalow'' 
  sehe 
  Grube 
  in 
  der 
  Gegend 
  der 
  

   Kussinskischen 
  Eisen-Hütte 
  im 
  Slalouster 
  Berg-Revier. 
  Kokscharow 
  be- 
  

   merkte 
  bei 
  Durchsicht 
  derselben 
  ein 
  Stück 
  weissen 
  Diopsids, 
  in 
  welchem 
  

   sich 
  einige 
  Chlorit- 
  Blättchen 
  befanden, 
  und 
  drei 
  schöne 
  schwarze 
  Krystalle. 
  

   Letzte 
  erschienen 
  in 
  paralleler 
  Lage 
  zusammengewachsen 
  und 
  stellten 
  sich 
  

   so 
  als 
  ein 
  einziger 
  ganzer 
  Krystall 
  dar. 
  Der 
  grösste 
  derselben 
  mass 
  

   1,3 
  Cendm. 
  5 
  das 
  Ganze 
  ungefähr 
  2,5 
  Centim. 
  Drei 
  kleinere 
  Krystalle 
  

   waren 
  nur 
  angewachsen 
  und 
  Hessen 
  sich 
  vollständig 
  ablösen. 
  Ihre 
  Unter- 
  

   suchung 
  ergab 
  , 
  dass 
  solche 
  dem 
  zwei-und-eingliedrigen 
  Systeme 
  von 
  

   Weiss 
  angehören. 
  (Wegen 
  der 
  genauen 
  Angaben 
  müssen 
  wir 
  auf 
  die 
  

   Urschrift 
  und 
  die 
  derselben 
  beigefügten 
  Abbildungen 
  verweisen.) 
  Der 
  

   Bagrationit" 
  ist 
  undurchsichtig, 
  schwarz, 
  als 
  Pulver 
  dunkelbraun. 
  Die 
  

   Seiten 
  - 
  Flächen 
  der 
  Krystalle 
  zeigen 
  starken 
  Glasglanz 
  , 
  welcher 
  auf 
  der 
  

   End 
  - 
  Fläche 
  in 
  unvollkommenen 
  Metall-Glanz 
  übergeht, 
  Bruch 
  uneben 
  

   muschelig. 
  Von 
  Blätter 
  - 
  Durchgängen 
  liess 
  sich 
  nichts 
  wahrnehmen. 
  

   Härte 
  ■= 
  6,5. 
  Eigenschwere 
  = 
  4,115. 
  Ungeschlämmtes 
  Pulver 
  des 
  Mine- 
  

   rals 
  wird 
  beim 
  Kochen 
  in 
  Chlorwasserstoff- 
  Säure 
  und 
  in 
  Salpetersäure 
  

   nicht 
  aufgelöst 
  , 
  gibt 
  im 
  Kolben 
  erwärmt 
  weder 
  Wasser 
  noch 
  Geruch. 
  

   In 
  der 
  Löthrohr 
  - 
  Flamme 
  stark 
  geglüht, 
  bläht 
  sich 
  die 
  Substanz 
  zuerst 
  

   Blumenkohl-artig 
  auf, 
  kocht 
  und 
  schmilzt 
  sodann 
  zur 
  schwarzen, 
  glänzen- 
  

   den 
  Kugel, 
  die 
  auf 
  die 
  Magnet-Nadel 
  wirkt. 
  Mit 
  Borax 
  in 
  der 
  Oxydations- 
  

   Flamme 
  behandelt 
  löst 
  sich 
  der 
  Bagrationit 
  leicht 
  auf 
  zur 
  durchsichtigen 
  

   Perle, 
  welche 
  vor 
  dem 
  Erkalten 
  dunkel 
  Orangen*gelb 
  , 
  nach 
  dem 
  Erkalten 
  

   aber 
  Bouteillen-grün 
  wird. 
  In 
  Phosphor-Salz 
  schwieriger 
  schmelzbar 
  mit 
  

   Zurücklassung 
  von 
  Kieselerde, 
  die 
  durchsichtige 
  Kugel 
  ist 
  im 
  heissen 
  

   Zustande 
  orangengelb, 
  wird 
  aber, 
  völlig 
  erkaltet, 
  farblos. 
  ~ 
  Im 
  System 
  

   dürfte 
  das 
  Mineral 
  dem 
  Gadolinit 
  zunächst 
  zu 
  stellen 
  seyn, 
  weil 
  Härte 
  und 
  

   spezifisches 
  Gewicht 
  beider 
  Substanzen 
  gleich 
  sind. 
  

  

  Jos. 
  Reptenbachrr 
  : 
  Analyse 
  des 
  Biliner 
  Sauerbrunnens, 
  der 
  

   sog. 
  Josephs-Quelle 
  (Wohl. 
  u. 
  Lieb. 
  Annal. 
  d. 
  Chem. 
  LT, 
  228 
  ff.) 
  Das 
  

   Wasser 
  ist 
  klar, 
  stark 
  perlend, 
  von 
  angenehmem, 
  prickelndem, 
  salzigem 
  

   Geschmack; 
  Temperatur 
  = 
  9,5"^ 
  C. 
  ; 
  spez. 
  Gewicht. 
  = 
  1,0063. 
  Bestand- 
  

   Iheile 
  in 
  10,000 
  Th. 
  : 
  

  

  * 
  Die 
  Benennung 
  lu 
  Ehren 
  des 
  Enfdcckers. 
  

  

  